360 GIO. PIETRO GRIMALDI 



Dalle ricerche di Barus risulta inoltre che diversi fili di una 

 stessa qualità di acciaio, temprati allo stesso modo (a tutta tem- 

 pera) sono collocati molto vicini nella serie termoelettrica , e 

 rimangono tali anche dopo una seconda tempera. Se le aste sono 

 temperate in diverso grado la corrente va attraverso il caldo dal 

 filo più temperato al meno temperato. 



cìE 

 Il Barus chiama tempera termoelettrica il rapporto — — per t 



tendente a zero, E essendo la forza elettromotrice della coppia 

 acciaio temperato — acciaio ricotto e ^ la differenza di temperatura 

 delle saldature ; questa quantità può essere presa come misura 

 della tempera dell'acciaio, e la sua variazione per i diversi gradi 

 di questa ha un andamento simile alle variazioni di volume (stu- 

 diate dal Fromme) che l'acciaio subisce con la tempera. 11 Barus 

 ritiene nel suo lavoro che nella tempera, oltre al fenomeno fisico, 

 avvenga anche un processo chimico , confermando così la teoria 

 di Karsteu, il c[uale ammise che, riscaldando l'acciaio, si formi 

 un composto chimico che diviene stabile pel raffreddamento re- 

 pentino. 



3. Volendo fare per il bismuto una ricerca simile a quella 

 di Barus per l'acciaio , cominciai dal procurarmi del bismuto il 

 più possibilmente puro ed assolutamente esente da stagno. Ebbi 

 dal Trommsdorff un prodotto che sottoposto ad analisi chimica ( 1 ) 

 dimostrò contenere piccolissime traccio di ferro e di piombo, ma 

 essere completamente privo di stagno: credetti dovermene con- 

 tentare attesa la grande difficoltà che si ha ad ottenere del bis- 

 muto perfettamente puro e visto che, volendo procedere per diffe- 

 renza, quello che a me maggiormente interessava era la mancanza 

 assoluta dello stagno. 



•4. Misurai, rispetto al rame, il potere termoelettrico di questo 

 bismuto, ricotto o temperato, sia puro, sia quando conteneva di- 

 verse quantità di stagno. 



Per ciò fare ne costruiva delle spranghette cilindriche di 

 7 a 9 centimetri di lunghezza e di 4"" circa di diametro, a due 

 per volta, versando il metallo fuso dentro un tubo di vetro ad U 

 preventivamente riscaldato in un bagno di parafìina ad una tem- 



(1) Quest'analisi, come pure altre che accennerò in seguito, vennero ese- 

 guite nel laboratorio di Chimica della R. U. di Palermo dal Dott. Alberto 

 Peratoner, al quale esterno qui i miei ringraziamenti. 



